ZINK. 



709 



kommen. Den Zutritt der Luft und infolge dessen auch die Oxy- 

 dation der Dämpfe verhindert das gleichzeitig mit dem Zink entste- 

 hende Kohlenoxyd. Die Zinkdämpfe verdichten sich zuerst zu pul- 

 verförmigem Zink, — Zinkstaub— und erst wenn sich das thönerne 

 Ableitungsrohr genügend erwärmt hat, erhält man flüssiges Zink, das 

 in Blöcke gegossen wird, in welchen es meist in den Handel kommt. 



Das käufliche Zink ist gewöhnlich unrein, es enthält Blei, 

 Kohletheilchen, Eisen und andere Metalle, die 

 von den Zinkdämpfen mitgerissen werden, 

 obgleich sie bei der auf 1000° steigenden 

 Temperatur, bei welcher das Zink überdestil- 

 lirt, nicht flüchtig sind. Um reines Zink zu 

 erhalten, muss man das käufliche einer noch- 

 maligen Destillation unterwerfen, die man in 

 einem Tiegel ausführt, durch dessen Boden 

 ein Eohr eingelassen ist (Fig. 126). Die beim 

 Erhitzen entstehenden Zinkdämpfe können 

 nur durch dieses Eohr entweichen, in welchem 

 sie sich auch verflüssigen und dann in einer 

 Vorlage aufgesammelt werden. Das auf diese 

 Weise gereinigte Zink wird gewöhnlich noch 

 umgeschmolzen und in Stangen gegossen, 

 welche zu physikalischen und chemischen 

 Zwecken Verwendung finden, zu welchen reines Zink erforder- 

 lich ist 8 ). 



Das metallische Zink ist von bläulich weisser Farbe und be- 

 sitzt im Vergleich zu anderen Metallen nur einen unbedeutenden 

 Glanz. In geschmolzenen Massen zeigt es ein krystallinisches Ge- 

 füge. Sein spezifisches Gewicht beträgt etwa 7, — es schwankt 

 zwischen 6,8 bis zu 7,2, je nach der Kompression dem das Zink 

 ausgesetzt wird (beim Schmieden, Walzen u. s. w.). Trotz seiner 

 Härte ist das Zink doch ziemlich zäh, so dass beim Verarbei- 

 ten desselben die Feilen verstopft werden. Die Hämmerbarkeit des 

 reinen Zinks ist sehr bedeutend, aber das gewöhnliche, unreine 



Fig. 126. Destillation von 

 Zink per descensum. Aus dem 

 verschlossenen Tiegel, der in 

 einem Schmelzofen erhitzt 

 wird, entweichen die Zink- 

 dämpfe durch das Rohr oc, 

 in welchem sie sich auch 

 verdichten. V20. 



tleberführung der Schwefelverbindung in eine Sauerstoffverbindung, die dann leicht 

 durch Kohle reduzirt werden kann. Auf diese Weise wird seit Langem fast in allen 

 Hüttenwerken und fast mit jedem Erze verfahren. Daher führt man die Zinkblende 

 zuerst in Zinkoxyd über, welches im Galmei enthalten ist. 



8) Ein solches Zink ist wol homogen, enthält aber dennoch einige Beimengungen, 

 zu deren Entfernung man aus dem Zink erst irgend ein reines Salz darstellen 

 muss, das man dann in kohlensaures Zink überführt, um zuletzt durch Destillition 

 mit Kohle das reine Zink zu erhalten. Zur Entfernung des Arsens hat man vor- 

 geschlagen das Zink mit wasserfreiem MgCl 2 zu schmelzen, wobei Dämpfe von 

 ZnCP und AsCl 3 entstehen. Vollkommen reines Zink erhält man (nach V. Meyer 

 und and.) beim Zersetzen durch den galvanischen Strom einer ZnS0 4 -Lösung, der 

 man einen Ueberschuss von Ammoniak zugesetzt hat. 



